Luonnos 11.12.2018 
 
  
Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen polypropeenista valmistettujen                                                                     
viemäriputkien ja putkiyhteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista 
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 117 c §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (958/2012): 
 
1 § 
Asetuksen soveltamisala 
Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien jätevesilaitteistoihin tarkoitettu-
jen perusmateriaaliltaan polypropeenista (PP) valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden 
olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus koskee myös mineraalimodifoidusta polypropee-
nista (PP-MD) valmistettuja viemäriputkia ja putkiyhteitä. 
Tämä asetus kattaa talousjätevesien ja hulevesien painovoimaiseen viemäröintiin käytettävät, 
nimelliskooltaan DN 32 –DN 160, viemäriputket ja putkiyhteet, joissa käytetään muhviliitoksia. 
Tämän asetuksen piiriin kuuluvat taulukossa yksi esitetyt käyttöalueet, jäykkyysluokat ja put-
kikoot. 
 
Taulukko 1. PP-viemäriputkien käyttöalueet, jäykkyysluokat ja putkikoot. 
Nimellis- 
koko Käyttöalue / Jäykkyysluokka  1)  
BD/SN 4 BD/SN 8 B/SN 4 B/SN 8 
 
 
 
DN/OD 
   (ulkohalkaisijaan 
liittyvä nimellis-
koko)  - - 32 32 
- -    40     40  
- - 50 50 
75  75  75 75 
    90      90  90  90  
110 110 110 110 
   125     125  125  125  
160 160 160 160 
 
1) Käyttöalue "BD": käyttö rakennuksen sisällä ja kiinteistön alueella (kevyt liikenne).                             
Maahan asennettuina nimellisulkohalkaisijan tulee olla vähintään DN 75. 
Vähimmäisjäykkyysluokka rakennuksen sisällä SN 4, piha-alueella SN 4 tai SN  8  
riippuen kuormituksesta ja asennussyvyydestä. 
Käyttöalue "B": käyttö vain rakennusten sisällä, pohjalaatan yläpuolella. Myös putkia, joiden käyttöalue on 
BD, voidaan käyttää käyttöalueella B 
 
       
 
    
  
 
2 2 § 
Määritelmät 
Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) Käyttöalueen tunnuksella tunnusta, jota käytetään putkien ja putkiyhteiden merkinnöissä 
ilmaisemaan niille tarkoitettua käyttöaluetta seuraavasti: 
B-tunnus alueelle, joka on rakennuksen sisällä pohjalaatan yläpuolella, 
BD-tunnus alueelle, joka on rakennuksen sisällä ja maahan asennettuina kiinteistön alueella 
2) Jäykkyysluokalla ( SN) putken tai putkiyhteen rengasjäykkyyden pyöristettyä lukuarvoa, 
joka liittyy määritettyyn jäykkyyteen yksikössä kilonewton/neliömetri (kN/m2) ja ilmoittaa put-
ken tai putkiyhteen vähimmäisrengasjäykkyyden. Kiinteistöviemärien jäykkyysluokka on SN 4 
tai SN 8.  
3) Sulaindeksillä ( MFR-arvo ) määrätyn muotoisesta ja kokoisesta suulakkeesta 10 minuutin 
aikana puristuvan muovin massaa lämpötilassa 230 celsiusastetta ja painon 2,16 kilogrammaa 
aiheuttamalla paineella.  
 
 
3 § 
Materiaali    
Putkien ja putkiyhteiden valmistuksessa käytettävän sekoitteen on oltava perusmateriaalil-
taan polypropeenia, johon on lisätty vain tarpeellisia lisäaineita. Sekoitteeseen saa lisätä val-
mistuksen aikana modifiointiaineena mineraaleja enintään 50 prosenttia putkien ja putkiyhtei-
den massasta. Modifiointiaineen on täytettävä taulukossa yksi esitetyt vaatimukset. Käyttä-
mättömän materiaalin lisäksi voidaan käyttää vain valmistajan omaa uusiokäyttömateriaalia, 
joka on peräisin putkien ja putkiyhteiden valmistuksesta. Vierasta uusiokäyttömateriaalia ja 
kierrätysmateriaalia ei saa käyttää. Uusiomateriaalin määrä raaka-aineen massasta voi olla 
enintään 25 %. 
Putket ja putkiyhteet on valmistettava materiaaleista, joiden sulaindeksin MFR-arvo on enin-
tään kolme grammaa kymmenessä minuutissa.   
Materiaalin hapetuskestävyysajan koelämpötilassa 200 celsiusastetta on oltava vähintään 
kahdeksan minuuttia. 
 
Taulukko 1. Mineraalimodifiointiaineet, koostumus ja raekoko. 
Modifiointiaine Pitoisuus modifiointiaineen 
 massasta Raekoko (50 % / 98 % 
rakeiden massasta)  
Pintakäsitelty kalsiumkarbonaatti  
CaCO 3  ≥ 96 %, loppuosa MgCO 3,≤ 4 % 
kokonaispitoisuus ≥ 98 % ≤ 2,5 µm /  ≤ 20 µm 
Magnesiumsilikaatti (talkki) 
MgSi4O10(OH)2   ≥ 97 % ≤ 7 µm /  ≤ 30 µm 
 
 
4 § 
Ulkonäkö    
Putkien sisä- ja ulkopintojen on oltava sileitä ja puhtaita, eikä materiaalissa saa olla näkyviä 
virheitä eikä värivaihteluita.    
  
 
3 Putkien päiden on oltava siististi katkaistut. Putkien ja putkiyhteiden päiden on oltava kohti-
suorassa niiden pituusakseliin nähden. 
 
 
5 § 
Mitat 
Putken keskimääräisen ulkohalkaisijan ja pienimmän seinämän paksuuden on täytettävä tau-
lukon kaksi vaatimukset. 
Putkiyhteen pistopään ulkohalkaisijan putkiyhteen pienimmän seinämän paksuuden on täy-
tettävä taulukon kolme vaatimukset. Putkiyhteiden muhvien ja pistopäiden muiden mittojen on 
täytettävä taulukon kolme vaatimukset. 
 
Taulukko 2. Putkien keskimääräiset ulkohalkaisijat ja pienin seinämänpaksuus. 
     Mitat mm  
 Nimelliskoko 
DN/OD Nimellinen 
ulkohalkaisija  
dn Keskimääräinen ulkohalkaisija  Pienin seinämänpaksuus  
de, min d e, max Käyttöalue 
B Käyttöalue 
BD 
  32   32         32,0         32,3       1,8 1,8 
  40   40    40,0    40,3  1,8 1,8 
  50   50   50,0   50,3 1,8 1,8 
  75   75   75,0   75,4 1,9   2,3 
  90   90   90,0   90,4 2,2 2,7 
110 110 110,0 110,4 2,7 3,4 
125 125 125,0 125,4 3,1 3,9 
160 160 160,0 160,5 3,9 4,9 
 
 
Taulukko 3. Muhvien ja pistopään halkaisijat ja pituudet. 
      Mitat mm  
 Nimelliskoko 
DN/OD Nimellinen 
ulkohalkaisija  
dn Muhvi  Pistopää 
   l1, min de, min Amin Bmin C max 
  32   32         32,3      24 5 18 42 
  40   40    40,3  26 5 18 44 
  50   50   50,3 28 5 18 46 
  75   75   75,4 33 5 18 51 
  90   90   90,4 34 5 20 54 
110 110 110,4 35 6 22 58 
125 125 125,4 38 7 26 64 
160 160 160,5 41 9 32 73 
 Tunnukset: 
 de, min    muhvin keskimääräisen sisähalkaisijan vähimmäisarvo 
  Amin     vähimmäissisäsyvyys 
   Bmin     muhvin huulen vähimmäispituus 
  Cmax    muhvin suun enimmäispituus 
  l1,min    pistopään vähimmäispituus  
    
  
 
4 6 § 
Mekaaniset ominaisuudet 
Putkien on oltava iskunkestäviä lämpötilassa -10 celsiusastetta.  
Putkien rengasjäykkyyden on oltava vähintään neljä kilonewtonia neliömetrillä (SN 4). 
Putkien ja putkiyhteiden materiaalin on täytettävä taulukossa neljä esitetyt paineenkestävyys-
vaatimukset. Materiaali on testattava putken muodossa. 
 
Taulukko 4. Sisäinen paineenkestävyys. 
 Ominaisuus   Koearvot Vaatimus  
   Koe  140 h, 80 °C 1 000 h, 95 °C  
Sisäinen  
paineenkestä-
vyys 
   Koelämpötila  (80±1) °C (95±1) °C  
Ei rikkoudu 
kokeen aikana 
   Kehäjännitys  4,2 MPa  a) 2,5 MPa b) 
 Vakiointiaika  60 min 
 Kokeen tyyppi  vesi-vesi 
a,b) Kehäjännitykset PP -kopolymeerille ja PP-MD:lle. 
PP-homopolymeerille a) 6,0 MPa ja b) 3,5 MPa.  
 
 
7 § 
Fysikaaliset ominaisuudet  
Putkien on oltava muodonpysyviä ja niiden pituus voi muuttua enintään kaksi prosenttia. 
Sekoitteesta valmistetun putken materiaalin sulaindeksin muutos verrattuna materiaalin su-
laindeksiin voi olla enintään 0,2 grammaa kymmenessä minuutissa. 
 
 
8 § 
 
Tiiviys  
 
Putkien ja putkiyhteiden sekä niiden liitoksien on oltava tiiviit vesipaineella 0–50 kilopascalia. 
Liitoksien on oltava ilmatiiviit alipaineella -30 kilopascalia. Liitoksien on oltava tiiviitä kah-
den asteen kulmamuutoksessa.     
 
 
9 § 
 
Lämpötilankestävyys  
 
Putkien ja putkiyhteiden muodostaman järjestelmän on kestettävä ajoittaista putkistoon syö-
tetyn jäteveden lämpötilaa 95 celsiusastetta. 
 
 
10 § 
Tiivisteet 
Tiivisterenkaiden materiaalien on sovelluttava talousjätevesien putkiin ja putkiyhteisiin.    
  
 
5 Putkien ja putkiyhteiden tiivisterengasmuhveissa voidaan käyttää erilaisia tiivisterengasmal-
leja edellyttäen, että liitokset täyttävät 8 §:ssä esitetyt tiiviysvaatimukset eivätkä tiivisterenkaat 
vaikuta putken ja putkiyhteiden vaadittuihin ominaisuuksiin. 
 
 
10 § 
Merkintä 
Putket ja putkiyhteet on merkittävä pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. 
Valmistajan on merkittävä putket ja putkiyhteet pysyvästi siten, että merkinnöistä ilmenee vä-
hintään taulukossa 13 annetut tiedot. 
 
Taulukko 13. Putkien ja putkiyhteiden merkinnän vähimmäisvaatimukset. 
 
Merkintätieto  Merkintä tai tunnus  
 Putket Putkiyhteet  
Standardi   
Valmistajan nimi ja/tai tuotemerkki  Nimi tai tunnus  
Nimelliskoko ja pienin seinämän paksuus  esim. 110 x 3,4  esim. DN 110  
Nimelliskulma  - esim. 67,5°  
Materiaali   PP, PP-H tai PP-MD 
Käyttöalueen tunnus  ”B” tai ”BD”  
Rengasjäykkyysluokka  SN 8 
Kelpoisuus  kylmään ilmastoon     * (jääkide) 
Valmistajan tietoja  a) 
a) Jäljitettävyyden todentamista varten:  
      valmistusajankohta (vuosi ja kuukausi) numeroina tai koodina 
       tuotantolaitoksen nimi tai koodi, jos tuotantoa on eri paikossa.  
 
 
11 § 
Teknisten ominaisuuksien kokeellinen määrittäminen 
  Valmistajan on määritettävä tekniset ominaisuudet kokeellisesti. Kokeellinen määrittäminen 
on tehtävä Euroopan talousalueen jäsenmaassa tai Turkissa yleisesti hyväksyttyä menetelmää 
käyttäen. Selvitys teknisten ominaisuuksien määrittämisessä käytetyistä menetelmistä ja koe-
tuloksista on toimitettava pyydettäessä rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä rakennus- ja 
markkinavalvontaviranomaiselle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
6 12 § 
Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä  kuuta 20 
Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 
 
Helsingissä    päivänä      kuuta 20 
 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri 
                                              Yli-insinööri